o 
AU-DESSUS DU POINT DE CURIE. 93 
paramagnétique avec un Coefficient d’aimantation spécifique 
inversement proportionnel à la température absolue. En adop- 
tant les mesures de Curie, avec lesquelles les quelques déter- 
minations que nous avons faites dans la même région s’accor- 
dent suffisamment, jusqu’à ce que la cause des irréversibilités 
thermiques ait été élucidée, on serait amené à ajouter au dia- 
gramme une cinquième droite qui passerait par le zéro absolu. 
Les données concernant ces cinq droites sont réunies dans le 
tableau suivant : 
TagLeau II 
Intervalle Point de Curie Constante 
de température (temp. absolue) de Curie 
D81°—622° 5810+2730 0,00445 
622°— 680 DDS°+ 2730 0,00682 
680°—710° (Region d) — == 
7100— 770 L33°+2730 0,0105 
770°—900° 1940492730 0,0180 
900°— 1360 (Curie) 0 0,028 
Ces données ont été déterminées graphiquement. Le degré 
d’approximation des lois de variation rectiligne est exprimé par 
les nombres de la troisième colonne du tableau 1. Remarquons 
encore que les expériences de Curie qui étaient trop écartées 
et trop peu précises pour lui permettre de reconnaître les 
changements de caractère du phénomène, donnent du côté des 
températures les plus basses une constante C — 0,00456 qui 
concorde bien avec la nôtre 0,00445, quoique le point 
O = 537° + 273, trouvé par Curie soit notablement plus bas. 
Nickel. — Les mesures ont été faites sur un échantillon de 
nickel pur de Merck. Il était taillé sous forme d’ellipsoïde et 
fixé sur le tube de silice au moyen d’un collier d'argent. 
Le grand axe de l’ellipsoïde était dans le prolongement du tube 
(normal au champ). 
Les expériences à basses températures ont été faites dans un 
four à chemise de cuivre. Pour les températures plus élevées on 
s’est servi du four en nickel, puis d’un four en platine. 
Les résultats ont été les suivants : 
